( 2 79 ) 

 qu'il tait parvenu, l'aide d'un procd lectro-chimique trs-simple, 

 extraire l'argent, le cuivre et le plomb, de leurs minerais respectifs, sans avoir 

 recours des appareils voltaques composs, mais bien en employant des 

 appareils simples fonctionnant avec du fer ou du zinc. Les faits gnraux 

 auxquels il fut conduit , mirent sur la voie de la dorure lectro-chimique, 

 de la galvanoplastie, et engagrent les auteurs du Mmoire dont nous allons 

 entretenir l'Acadmie en faire une application l'industrie. Avant tout, ce 

 procd exige la transformation du minerai en un compos soluble dans un 

 liquide facile se procurer daus le lieu de l'exploitation : c'est cette con- 

 dition-l seulementque les forces lectriques peuvent agir pour sparer le m- 

 tal de ses combinaisons. S'agit-il des minerais de cuivre, tels que le carbo- 

 nate, l'oxyde, le sulfure ou le double sulfure, qui sont les plus communs, 

 on transforme en sulfate les deux premiers, avec l'acide sulfurique , et les 

 deux derniers en les grillant, opration qui s'excute avec une grande perfec- 

 tion au Mexique, pour la prparation du magistral, agent indispensable dans 

 l'amalgamation au patio. Une fois la sulfatation effectue, on lessive le mine- 

 rai, et la solution est soumise la dcomposition lectro-chimique dans des 

 appareils simples. Si l'on veut obtenir le enivre en lames, il faut disposer l'ap- 

 pareil pour que la solution soit constamment au maximum de saturation. 

 MM. Gaultier de Claubry et Dechaud ont rempli cette condition , au moyen 

 de dispositions trs-simples que nous allons dcrire. 



Lorsque l'on superpose, dans un vase, deux dissolutions, l'une sature 

 de sulfate de cuivre plus dense, l'autre de sulfate de fer moins dense, si dans 

 la premire on place une lame de cuivre , dans l'autre une lame de fonte 

 communiquant avec la premire au moyen d'un conducteur mtallique, on 

 a un couple voltaquedont l'action est suffisante pour dcomposer le sulfate 

 de cuivre ; l'oxygne et l'acide du sulfate se portent sur la fonte , d'o r- 

 sulte du sulfate de fer, tandis que le cuivre se dpose sur la lame de cuivre, 

 formant le ple ngatif. Le cuivre dpos dans les premiers instants est 

 l'tat de puret chimique, mais le fer devenant de plus en plus abondant, le 

 cuivre, en se prcipitant, entrane avec lui du fer; il devient peu peu cas- 

 sant, puis pulvrulent, mesure que la dissolution s'appauvrit davantage. Mais, 

 tandis que cette solution devient moins dense, celle du sulfate de fer, au con- 

 traire, augmente en densit; il en rsulte : i une dissolution de cuivre nor- 

 male occupant la partie infrieure du vase , o." une dissolution du mme sel 

 un peu moins dense surnageant la premire, 3 une dissolution de sulfate de 

 fer trs-dense, 4 une autre normale. Pour rester toujours dans les conditions 

 primitives, et obtenir le cuivre en feuilles, il fallait enlever la solution de sul- 



